516 
MEMORIAS CIENTIFICAS I LITERARIAS 
El aluminio que se deposita en el fondo de la cuba se cuela 
cada dos o tres dias por un agujero de colada practicado la- 
teralmente en el fondo de la cuba. Antes de efectuar la cola- 
da se ajita el bano con una barra de fierro para que se deposi- 
ten los globulos metalicos en suspension. Se recibe el metal li- 
quido en capachos de fundicion, i se efectua una segunda cola- 
da del aluminio de los capachos en moldes de fierro ya sea di- 
rectamente o con ayuda de cucharas, de manera que quede 
completamente exento de-escorias. Se deja siempre dentro de 
la cuba cierta cantidad de aluminio para continuar la opera- 
cion. Se tapa el agujero de colada con un tapon de pasta de 
carbon. 
Jeneralmente se hace una segunda fusion del aluminio en 
hornos calentados con coke o petroleo antes de entregarlo al 
comercio con una lei de 98 % aproximadamente. Este alumi- 
nio comercial de 98 % se consume casi esclusivamente en la si- 
derurjia o en la aluminioterma; para otros usos se requiere 
aluminio de 99 a 99.5 % que es mas caro i mas dificil de ob- 
tener. 
El revestimiento de las cubas se deteriora poco a poco, tam- 
bien absorbe algo de electrolito i aun se transforma superficial- 
mente en carburo de aluminio, lo que significa una disminu- 
cion importante de su conductibilidad, por este motivo es ne- 
cesario despues de algun tiempo retirarlas del servicio i reha- 
cer el revestimiento de carbon. La duracion del revestimien- 
to es mui variable i no solo depende de su modo de construc- 
cion i de la calidad del revestimiento, sino tambien de la tem- 
peratura a que se efectua la operacion; su duracion es mayor 
cuanto menor es la temperatura a que se trabaja; por otra 
parte una temperatura demasiado baja puede acarrear serios 
inconvenientes como ser la inversion de las clensidades del 
bano i del aluminio a que hemos hecho referenda anterior- 
mente. 
El rendimiento de la electrolisis cuando se efectua en bue- 
nas condiciones, es elevado, es de 90 a 95 % del rendimiento 
teorico equivalente a 363.7 Kgs. de aluminio por Kw. ano. Sin 
